le metal ait subi aucun travail de forgeage) et qu'on les soumette a l'essai 

 apres leur avoir fait subir un traitement thermique convenable, on obtient, 

 dans la region saine, des chiffres de resistance et d'allongement tout a fait 

 comparables a ceux que donne le metal forge. Pour les barreaux preleves 

 dans la region des microretassures, au contraire, la rupture se produit par 

 dechirement sous une cbarge et avec un allongement tres faibles. 



Le Tableau reproduit plus bas donne quelques chiffres determines dans 



'•:■■:". 



ces conditions. II fait aussi ressortir comment ces resultats peuvent etre 

 modifies par la soudure des microretassures qui est relativement facile a 

 realiser. On peut, en effet, constater que les parois des microretassures ne 

 sont pas oxydees ; les petites cavites sont remplies des gaz reducteurs que 

 Ton peut, comme on sait, extraire du metal, meme a la temperature ordi- 

 naire ; si, dans ces conditions, on soumet le metal a une temperature 

 suftisamment elevee, a une pression capable d'amener au contact ces parois 

 qui sont d'ailleurs tres peu eloignees Tune de l'autre, on obtiendra, en 

 general, une soudure dontla solidite varienaturellementavec les conditions 

 de l'experience, mais peut atteindre des chiffres eleves. 



Voici, par exemple, les resultats obtenus sur deux [fragments preleves 



